ET d'hISTOIHE NATTJRELLE. 425 



d^gag^ des vapeurs d'acide d'abord sulfureux et puis sulfuri- 

 que. On a ensuite vers6 le tout dans une capsule , et evapore 

 jusqu'i siccit6. 



Le r^sidu a it6 d^lay^ dans Teati , filtr^ et bien lav^. La 

 mati^re qui est reside sur le papier 6toit encore noire ; la 

 liqueur etoit limpide et incolore. 



En suivant le mode d'analyse usit^ par'M. Descostils , j'ai 

 pr^cipit^ par I'hydro-sulfure d'ammoniaque : le fer , le 

 cuivre ,^ le manganese et lalumine se sont d^post^s , et je 

 les ai separes par le filtre. La dissolution ne contenoit plus 

 que la chaux , la magnesie et la potasse , avec de I'hydro- 

 sulfure d'ammoniaque. 



On la beaucoup r^duite par I'^vaporation : il s'est separ6 

 du soufre , et on I'a retire par le filtre. ♦ 



On a verse ensuite, dans la liqueur, de Foxalate d'am- 

 moniaque, et il ne s'est pas fait de precipife sensible. Ainsi 

 le minerai ne contenoit presque point de chaux. 



Apres avoir filtr^ , on a r^duit la liqueur , on y a ajoute 

 beaucoup de carbonate d'ammoniaque , ct on la fait bouillir 

 dans un matras. La magnesie a et6 stpartie ainsi en trds- 

 grande partie. 



La liqueur restante, apris avoir ett^ r^duite , a it^. mise 

 dans un creuset de platine ; on a 4vapor6 k siccit6 , et cal- 

 cine, afin de chasser les sels ammoniacaux. On a ensuite 

 d^lfjy^ dans une petite quantity d'eau , et filtr^. On a vers6 

 dans la dissolution , du muriate de platine : il s'est forme un 

 sel triple de platine (muriate de potasse et de platine) , le- 

 quel s'est pr^cipite. On a ajoute un peu d'acide nitro-mu- 

 riatique , et fait bouillir, pour decomposer les sels ammo- 

 niacaux, s'il en existoit encore. On a recueiUi le piecipit^, 

 et on I'a fortement calcine dans un creusel pour le decom- 

 poser. Ensuite on a d^lay^ dans un peu dean et filtre; le 

 platine est rest^ sur le papier, et la dissolution de muriate 

 de potasse est passde a traver? : elle a ete evapor<5e dans une 

 capsule; le muriate restant pesoito,6 grammes. — D'apres 

 Bucholz, ce sel contient 0,74 d'alcali , o,5 d'eau et 0,21 

 d'acide : etcomme ici il n'y a point d'eau , on pent en con- 

 clure que les 0,6 gr. de muriate renfermoient 0,-17 S^- ^^ 

 potasse. Ce qui donne, pour la quantity contenue dans le 

 mineral , 4-7 pour cent. 



